( «<> ) 



est mis en liberté; mais le résidu renferme encore du bore et du phosphore, 

 bien que l'expérience ait duré plusieurs heures; l'existence d'une autre 

 combinaison de bore et de phosphore, plus stable que la première, paraît 

 donc vraisemblable. Dans un courant d'azote au rouge, en même 

 temps qu'il y a mise en liberté partielle du phosphore, il y a fixation 

 d'azote, car le produit obtenu chauffé avec de la chaux sodée laisse dé- 

 gager simultanément de l'ammoniaque et du phosphure d'hydrogène. Je 

 me propose de continuer cette étude et de la préciser. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Recherches sur les zirconates alcaUno -terreux. 

 Note de M. L. Ouvrard, présentée par M. Troost. 



« Les premières tentatives faites pour obtenir le zirconate de chaux 

 sont dues à M. Hiortdahl ('). Ce savant chauffait pendant cinq ou six 

 heures, au rouge vif, un mélange de silice et de zircone avec un excès de 

 chlorure de calcium, et obtenait ainsi un culot qui, traité par l'eau acidulée 

 par l'acide chlorhydrique, abandonnait de la silice floconneuse |)rove- 

 nant probablement d'un silicate de chaux, pendant qu'il se déposait une 

 poudre cristalline contenant de la zircone et de la chaux, mais dont la 

 formule n'a pu être déterminée. Les expériences que M. Hiortdahl a ten- 

 tées en chauffant, avec les chlorures'métalliques, la zircone seule ou le zir- 

 conate de soude, ne lui ont pas donné de résultat. 



» 1. J'ai cherché à obtenir les zirconates alcalino-terreux en suivant 

 une méthode analogue à celle qui m'avait donné le zirconate de lithiue et 

 que j'ai précédemment décrite (^Comptes rendus, t. CXII, p. i444)- 



)) La zircone chauffée dans du chlorure de calcium fondu, à la tempé- 

 rature du bec Bunsen, ne semble pas se dissoudre; mais si, après quelques 

 heures de chauffe, on prélève un échantillon, on constate que la matière, 

 primitivement amorphe, est partiellement cristallisée, avec des inclusions 

 de substance non encore attaquée. 



» En prolongeant l'opération pendant un temps suffisant, vingt ou 

 trente heures, par exemple, la cristallisation est complète; si l'on reprend 

 par l'eau, après un refroidissement qui n'a pas besoin d'être ménagé, on 

 peut isoler facilement des cristaux rugueux et striés, insolubles dans les 

 acides, et répondant à la formule CaO.ZrO". On constate, en outre, la 



(') Comptes rendus, l. LXl, p. 175 et 2i3. 



